-252- 



Geologie. 



Daneben hatten sich noch Krystalle und Krystallgruppen von Diopsid 

 mit grossem Kalkreichthum und Gehalt an Na 2 Al 2 Si 4 12 , und einer Aus- 

 löschungsschiefe c a von ca. 36° gebildet. 



Hauynmineralien und Natrongranat (Lagoriolith). 

 1. Zur Darstellung des Nosean wurden zwei Gemenge, a = Na 2 0, 

 A1 2 3 , 2Si0 2 und b = CaO, A1 2 3 , 2Si0 2 , mit Glaubersalz 24 Tage 

 bezw. 24 Stunden bei ca. 600° geschmolzen, und man erhielt in beiden 

 Fällen Körnchen und Kryställchen {110} von Nosean. Sie waren im ersteren 

 Falle oben in der Schmelze blau, unten farblos, im zweiten Falle nach dem 

 Erhitzen an der Luft oben gelbgrün, in der Mitte blau und unten farblos. 

 Aus den Analysen der so wiederholt hergestellten Noseane, welche z. Th. 

 geringe Mengen Kalk und Magnesia enthielten, ergiebt sich, dass die Nosean- 

 zusammensetzung stets der Formel 3 (Na 2 Al 2 Si 2 8 ) . Na 2 S 4 entspricht, 

 worin ein Theil des Natriums durch Calcium ersetzt sein kann. Eine Dis- 

 cussion der Analysen der natürlichen Noseane zeigt, dass auch sie dieser 

 Formel entsprechen. 2. Hauyn hat sich aus einer Schmelze, welche aus 

 80 g einer Mischung von 76 Theilen Kaolin, 15 Theilen Ca C 3 , 16 Theilen 

 Na 2 C0 3 , 12,5 Theilen Gyps, 7 Theilen Glaubersalz, ferner aus 17 g FeSi0 3 , 

 8 g Ca Si 3 , 5 g K 2 Si 3 , etwas Ca S und Braunstein bestand, neben dem 

 monoklinen Augit No. 3. und Glas nach achttägigem Schmelzen bei ca. 600° 

 gebildet. Es waren Krystalle, begrenzt durch {110}, seltener in Combination 

 mit {100}, oder dieses allein. 3. Sodalith wurde in zwei Eeihen von 

 Versuchen gewonnen, indem man einerseits 5 g Kaolin 4 Tage, und an- 

 dererseits 2 g Eläolith 5 Tage mit überschüssigem Kochsalz erhitzte. Dabei 

 bildet sich im ersteren Falle, wie die Analysen zeigten, ein Sodalith 

 von der Formel 2 (Na 2 Al 2 Si 2 8 ) . Na Cl , und im zweiten von der Formel 

 3 (Na, Al 2 Si 2 8 ) . 2NaCl, welche Verbindungen in der Natur beide vor- 

 kommen. 4. Natron granat (Lagoriolith). Durch Schmelzen nach- 

 stehender drei Gemische mit Chlornatrium erhalten: 



I II III 



Si0 2 .3H 2 . . . 65 Theile 63,3 Theile 64,1 Theile 

 A1 2 3 .3H 2 . . 44 „ 45,5 „ 43,8 „ 



32,5 Gyps 14,9 CaC0 3 30,4 Na 2 CO 3 

 12,6 Gyps 

 7 Na 2 S0 4 



Neben ungeschmolzener Substanz und Glas findet man reguläre, optisch 

 anomale Kryställchen, welche bei I und III nach (100) tafelförmige Ge- 

 stalten mit {100} und {110}, bei II isometrische Formen mit herrschendem 

 {110} und untergeordnetem {100}, oder eine dieser beiden Krystallformen 

 allein, oder die Combination {110} {hkO} darstellen. Sie zeigen anomale 

 optische Erscheinungen, theilweise vergleichbar dem Leucit, theilweise der 

 Oktaederstructur des Granats. Ihrer chemischen Zusammensetzung nach 

 entsprechen sie, abgesehen von einem allerdings oft recht beträchtlichen, 

 durch „isomorphe" Mischung mit Noseansilicat erklärten Schwefelsäure- 

 gehalt der Formel 3 (Ca, Na 2 ) . Al 2 3 . 3Si0 2 , nur die Krystalle aus 



